SUR LE POINT DE SOLIDIFICATION, ETC. 



439 



K 



B 



cristaux (3 bB. Du côté de A, la courbe Sp ne des- 

 cendra jamais au-dessous de la courbe Z; la courbe 

 Sx n'en fera pas davantage du côté B. Au con- 

 traire, cette dernière courbe devra du côté A des- 

 cendre au-dessous de la courbe L quand la tempé- 

 rature s'abaisse suffisamment. 



Pour bien se rendre compte de la manière dont 

 cela est possible, on devra songer que Ton peut tou- 

 jours mener aux deux courbes Sec, Sp une tangente 

 commune, exprimant les deux espèces de cristaux 

 mixtes oc, et [3 qui peuvent coëxister. Or aussi long- 

 temps que cette tangente est située au-dessus de la 

 courbe L, ces cristaux limites ne peuvent encore 

 exister en présence du mélange liquide. Du moment 

 que cette tangente devient également tangente à la 

 courbe L, la température où ce phénomène a lieu 

 est atteint. Mais il dépendra ici encore de la ma- 

 nière dont cette tangence a lieu, quel trajet sera 

 suivi par la courbe de solidification. Si cela a lieu 

 de la manière indiquée fig. 11, II, cette tempéra- 

 ture est encore située au-clessus du point de solidi- 

 fication de Au. . A température un peu plus basse, 

 c'est le cas de la fig. 11, III, que Ton observe. 

 L'état des choses est alors absolument semblable à 

 celui de la fig. 7, L'analogie prend naissance par ce 

 que la bitangente à Sx et Sp va toucher ces deux 

 courbes du môme côté du point de tangence avec 

 L. On voit encore sans peine que, si Ton ne consi- 

 dère chaque fois que la portion stable des courbes 

 Set et Sp avec la tangente commune, les phénomènes 

 sont absolument du même ordre que dans le cas où 

 il n'y a qu'une seule courbe Ç pour la phase solide, 

 mais où cette courbe a la forme qui s'observe quand 

 il y a une lacune. 



Bien que les deux cas soient donc essentielle- 

 ment différents, ils conduisent cependant au même 

 résultat, c'est-à-dire une figure de solidification du 

 type 1, flg. 11, IY. 



'iff. 11. 



